760 
TABEL I. 
25° 
4° 
Zonder voorbehandeling 
11.324 
Na voorbehandeling bij 15° 
11.341 
Na voorbehandeling bij 50° 
11.333 
Na voorbehandeling bij 25° 
11.328 
B. Dilatometrisch onderzoek. 
23. Dit onderzoek werd geheel zoo nitgevoerd, als wij bij liet 
kadmium hebben beschreven 
De gang van zaken was daarbij als volgt: 
Eenige kilo s lood werden in een gietlepel gesmolten en daarna 
in een ijzeren vorm uitgegoten. Het metaal koelde aan de lucht af. 
Nadat het gevijld, en met den magneet was behandeld, brachten wij 
liet m de loodacetaatoplossing, en lieten het daarin gedurende 
15X24 uren bij 15° liggen. Daarna werd het materiaal met ver- 
dund salpeterzuur, water, alkohol en aether gewasschen en in vakuo 
boven zwavelzuur gedroogd. Voor de vulling van den dilatometer 
(lumen der kapillair 1 mm.) werden ± 600 gram gebruikt. 
Bij 50°.8 bedroeg de daling 700 mm. in 34 uren. 
74°.4 „ „ stijging 275 „ „ 2»/, „ 
Terwijl dus het eerste preparaat 20) bij 50° een afneming 
m dichtheid had vertoond, vinden wij hier een toeneming. Daariih 
volgt, dat meer dan 2 modifikaties gelijktijdig aanwezig zijn. 
24. Wij moeten thans nog bij een verschijnsel blijven stilstaan, 
dat zich bij alle door ons onderzochte lood preparaten voordoet, en 
dat in nauwen samenhang staat met het feit, dat lood, zooals 
men fjet tot dusverre kende, een metastabiel systeem vormt, waarin 
gelijktijdig eenige allotrope modifikaties van dit metaal voorkomen. 
Bekend is het verschijnsel, dat zich een z.g. loodboom vormt, indien 
men in eenige loodzoutoplossing een metaal dompelt, dat meer elektro- 
negatief (of elektropositief) is, dan lood zelf. Zulk een loodboom 
vmrmt zich nu eveneens, indien men Jood’’ in een loodzoutoplossing 
domi^t. Zoo hebben wij gekonstateerd, dat zoowel in de bovengenoemde 
b ^erslagen 22, 420 (191.3); Zeit.schr. f. physik. Chemie 87, 409 (1914). 
